358 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



und minimalen Chlorgehalten der meisten Holzaschen führt Czapek i) 

 die Aschen von Prunus Mahaleb ( 1 1 ,2 Proz.), Aesculus Hippocastanmn 

 (bis 6 Proz.), Tecoma 7ridicans (5 Proz.) und Morus alba (4,7 Proz.) an. 



Die Aschenbestandteile können je nach ihrer LösUchkeit und Bindungs- 

 weise dem Holze mehr oder weniger vollständig durch Wasser entzogen 

 werden. Nach Schroeder lassen sich 3/^ des gesamten Kali aus dem Fichten- 

 holze durch Wasser extrahieren, vom Natron hingegen ein geringerer 

 Anteil, vom Kalzium, Magnesium, Eisen, Mangan, Tonerde, Phosphor- 

 säure, Schwefelsäure, Kieselsäure teils nur sehr wenig, teils fast nichts 2). 



Der Wassergehalt des Holzes wird von vielerlei Umständen beein- 

 flußt: von der Art und dem Alter des Holzes, dem Wechsel der Jahres- 

 zeit, dem Standorte, dem Klima, der Zeit, welche seit der Fällung ver- 

 strichen ist, dem Feuchtigkeitsgehalte der Luft, welcher das gefällte Holz 

 durch längere Zeit ausgesetzt war usw. So ist z. B. das Splintholz 

 wasserreicher als das Kernholz und enthält das im Winter gefällte Holz 

 bis 1 Proz. weniger Wasser als das im Frühjahr gefällte. 



Schübler 3) fand im Holze nachstehender Baumarten die neben- 

 stehenden Wassermengen in Prozenten: 



gefällt 

 Ende Januar Anfang April 



Esche 28,8 Proz. 



Ahorn 33,6 » 



38,6 Proz. 

 40,3 » 



Roßkastanie . .40,2 » 47,1 » 



Weißtanne . . . 52,7 » 61,0 * 



Es ist daher üblich, das Holz im Winter zu fällen. An derart ge- 

 wonnenen Holzarten fanden Schübler und Hartig*) folgende Wasser- 

 gehalte in Prozenten des frisch gefällten Holzes: 



39,7 



41,6 



Kiefer 39,7 Proz. 



Rotbuche . . . 



Erle 



Espe 43,7 



Ulme 44,5 



Rottanne .... 44,2 



Linde 47,1 



Pappel 48,2 



Lärche 48,6 



Baumweide . . . 50,6 



Schwarzpappel , . 51,8 



1) 1. c. 



2) Czapek, 1. c. 



3) Journ. f. prakt. Chem. 7, p. 36 (1836). 



4) Ebenda p. 46 auch Bunk in Muspratts Chenaie 4, p. 355. 



